ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



MADERAS 



Álamo 



Algorrobo negro 



Canela ó palo canela. 



Cedro 



Curupay 



Eucalyptus globulus . 



Lapacho 



Naranjo 



Ñandubay , 



Nogal de Tucuman . . , 



Palo santo , 



Palma negra , 



Pino amarillo de E. U 

 Pino blanco de E. U. , 

 Pino de tea de E. U... 

 Quebracho colorado . . 

 Quebracho blanco. . . , 



Sauce blanco 



Tatané blanco 



Urunday 



MÓDULOS 

 DE LA ELfiSTlCIDAB lONGITCDINAl 



relativos á la tensión en 

 kilogramos y por niilimetro cuad". 



560 

 940 



1580 

 2097 



1557 

 1180 

 1540 



1004 



1269 



438 



648 



1248 



1078 



COEFICIENTES 

 DE RESISTENCIA A LA ROTURA 



por tensión en kilogramo 

 y por milímetro cuadrado 



7k?40 



4 40 

 6 46 



5 16 

 16 40 



6 82 



12 66 



13 54 



12 66 



7 20 



13 77 



3 97 



6 30 



7 50 



10 49 



14 70 

 7 10 



4 57 

 14 



11 90 



á Q^s 

 á 4 20 

 á 11 38 



á 10 04 



á 9 50 



á 10 75 



á 17 00 



á 9 22 

 á 5 50 



á 10 9 

 á 11 07 



Como se vé, los valores de R obtenidos son demasiado variables; 

 por lo demás, son bastante interesantes, pues se notará que son 

 en general superiores á los de las maderas mas conocidas y usa- 

 das en Europa. En efecto; se tiene para el roble europeo el valor 

 de R variable entre 6 kg. y 14 kg. y para el pino R. variable en- 

 tre 6 kg. y 10 kg., variación que depende no tanto de las varias 

 clases de robles y de pinos como de la calidad de las muestras 

 ensayadas, mientras las muestras que yo he usado provenian en 

 general de troncos poco diferentes entre sí, y por eso no son com- 

 pletamente justificadas. 



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 



La resistencia á la compresión depende como la anterior á la 

 tensión de la naturaleza de las maderas, como de su grado de ho- 

 mogeneidad, y aunque á primera vista parezca mas fácil que la 

 precedente para determinarla experimentalmente, sin embargo 



